コンクリート構造物の劣化要因
鉄筋コンクリート構造物の劣化要因

塩害事例
凍結防止剤による影響

コン
ク
リート劣化

強度劣化

アルカリ骨材
水和熱

ひび割れ

乾燥収縮
構造上

表面劣化

施工不良
飛来性塩分による影響

鉄筋
劣化

中性化
材料混入塩分塩害

飛来性塩分・適切な劣化診断による現状把握
・計画的な維持管理
・今後の劣化予測

硬化コンクリート中の塩化物イオン
硬化コンクリート中に含まれる塩化物【可溶性塩分】【フリーデル氏塩】

50℃の温水に溶解する塩分

セメント成分と結合し固定化（鉄筋腐食に影響）不安定で炭酸化により塩化物イオン放出
全塩化物

従前の簡易法（純水による抽出）では全塩分の測定が困難[50℃の温水による30分振とう⇒ ろ過⇒ ろ液を分析]

これまでは塩化物イオン量の定量的把握の為に精密分析の必要性があった

硬化コンクリート中の塩化物イオン量測定方法（精密分析）
土木研究所標準試験方法（精密分析）
JCI-SC4硬化コンクリート中に含まれる塩分の分析方法

JCI-SC5硬化コンクリート中に含まれる全塩分の簡易分析方法JIS A 1154

硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法

JSCE-G-573 実構造物におけるコンクリート中の全塩化物イオン分布の測定方法（案）JSCE-G-574 EPMA法によるコンクリート中の元素の面分析方法（案）【化学分析】
試料調整に危険な薬品（硝酸、過酸化水素水）の使用や煮沸操作及び各種分析機器を使用・分析操作が煩雑・結果把握までに日数を要す
・分析費用が高い【EPMA法】
試料の事前処理等が必要

既設構造物の維持管理への適用には数量的な制約あり（課題、総合的な簡便法の必要性）

JIS A 1154 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法
試料採取方法（JIS A 1154 附属書1）①コアカット（コア径：粗骨材最大寸法の3倍以上）

試験方法
試料に硝酸（1+6）を加えpH3以下↓ （30分攪拌）

加熱煮沸↓ （5分）（中和：炭酸カルシウム）②深さ毎のスライス（10～20mm）↓濾過↓③粉砕（≦150μm）

分析・電位差滴定法
・チオシアン酸水銀（Ⅱ）吸光光度法
・硝酸銀滴定法
・イオンクロマトグラフ分析

硬化コンクリート中の塩化物イオン量の簡易測定方法
代表的検討事例
建設省総合技術開発プロジェクト コンクリートの耐久性向上技術の開発（建設省、財団法人国土開発技術研究センター[昭和63年11月]）【コンクリート構造物における塩分量の簡易測定技術の開発】
ドリル削孔によるコンクリート粉末

有機酸水溶液でCl-を抽出中和

ろ過

簡易塩分分析

無水有機酸（リンゴ酸、マレイン酸、スルファミン酸、酒石酸、クエン酸）、中和剤（炭酸ナトリウム）①フレッシュコンクリート中の簡易塩分量測定計を使用（カンタブ）②試料（ドリル削孔粉）採取時におけるドリル径の影響③抽出塩分量に与える酸の種類の影響④蒸留水の温度が抽出塩分量に及ぼす影響「クロキット」を商品化

本技術・結果をベースに検討を重ね

クロキットを用いた簡易試験方法のメリット
開発コンセプト（メリット）①誰にでも簡便、安全に測定可能②フリーデル氏塩を分解し、全塩分量を測定可能③精密分析装置やガラス器具等及び分解中和に強酸、強アルカリが一切不要

クロキット外観④軽量かつ電源不要で優れた携行性⑤試験結果把握の迅速化（試料入手から小一時間程度）⑥躯体の損傷を最小限にする少量の試料で測定可能⑦1試料当たりの測定費用が安価（精密分析のおよそ1/10程度）

クロキット内観クロキット詳細①カンタブ低濃度品（1箱）②試薬1、試薬2（各12包）③精製水（1本）④乳鉢[乳棒付]（1個）⑤反応管（12本）⑥デスカップ（12個）⑦ろ紙（1箱）⑧pH試験紙（1巻）⑨ピペット（1個）⑩ピンセット（1個）⑪薬さじ（1個）⑫電子天秤（1個）⑬ストップウォッチ（1個）⑭ゴーグル（1個）⑮ゴム手袋（1個）※①②は消耗品（追加は別売可能）①④②⑭⑮⑦⑤③⑧⑥⑪⑬⑩⑨

クロキット内観⑫

生コン中の塩化物含有量簡易測定計「カンタブ（検知紙）」
3本入/アルミ
12アルミ入/箱

簡易測定計概要①毛細管現象による吸上げ溶液を利用した塩化物イオンの定量分析が可能②測定原理
硝酸銀滴定法（モール法）を応用
Ag+ + cl- → Agcl（白色変化）③電池・電源不要かつ持ち運び容易④誰にでも簡単で所定の精度を確保
湿気指示部が暗青色の変化で測定終了

白色部分の頂点を読む（3.6）

測定前

測定終了後同梱の換算表により、カンタブ読
み値に相当する塩化物
イオン濃度（%）を確認クロキット試験手順①①試料の粉砕②試料の計量③精製水の計量

乳鉢を用い微粉砕

粉砕試料を5g計量

精製水を20g計量④試薬1の溶解⑤試料の投入精製水に試薬1を投入後、振とうさせ溶解試薬1水溶液を試料に投入後、発生するガスを抜く（1分間静置）クロキット試験手順②⑥反応⑦試薬2の投入反応管を10秒間振とう後、蓋を緩めてガスを抜く操作を5回繰り返し、10分間静置後、pHを確認（pH7以下）。ここで、pH7を超えた場合、試薬1を再度加えpH7以下になるよう調整。

反応管に試薬2を少しずつ投入後、発生するガスを抜く（1分間静置）⑦試料の中和⑧ろ過⑨測定

反応管を10秒間振とう後、蓋を緩めてガスを抜く操作を5回繰り返し、10分間静置

ある程度ろ液が確保された後、振とうにより試料を均一にし、pH確認（pH6～8程度）。pH6を下回る場合、 カンタブによりろ液の塩化物イオン濃度を測定（測定後カンタ試薬2を再度加えて手順⑦以降を繰り返し、ろ過ブの余剰水は確実に絞り出す）

1m3当たりの塩化物イオン量への換算方法
換算方法
カンタブの測定結果（読み値）から[溶液、細骨材用]換算表による塩化物イオン濃度を用いて次式により算出する。
硬化コンクリートの塩化物イオン濃度(％)= カンタブ換算表から求めた溶液の塩化物イオン濃度の3本の平均値（%） ×
硬化コンクリート1𝑚 当たりの塩化物イオン量(kg/𝑚 )硬化コンクリートの塩化物イオン濃度（%） × 2,300kg/𝑚=
10020g（水の量）5g（試料質量）硬化コンクリートの単位容積質量を2,300kg/m と仮定※カンタブの読み値に相当する塩化物イオン濃度を適用

左記の場合、
カンタブ読み値 3.6
塩素イオン濃度 0.0138（%）

硬化コンクリート中の塩化物イオン量換算表（コンクリート用）

換算表（溶液、細骨材用）

1.3Kg/㎥

注意事項①カンタブは、光と湿気を嫌う為、使用直前にアルミパックから取り出してください。
②測定終了後のカンタブは、測定結果（読み値）が大きくなる現象を避ける為、湿気指示部から吸上口の方へ向け検液を十分に絞り出してください。
③反応管を再利用時は、水道水で洗浄後、必ず精製水で流して乾燥させてからご使用ください（洗浄が不十分な場合、正しい測定不能）。
④塩化物イオン濃度が高い場合、カンタブ標準品をご使用頂くか、試料重量を少なくして（3g程度）測定してください。その際、換算方法の試料重量を変えて算出してください。
⑤試薬1、2及び反応時の発生ガスは共に無害です。しかし、万一眼に入ったり皮膚に付着した場合、直ちに水道水で十分に洗い流してください。
⑥ご使用の際は、付属のゴーグル・ゴム手袋等の着用をお勧めします。
⑦小児の手の届かない場所で保管してください。

クロキット（簡易試験方法）と電位差滴定法の比較

JCI法による全塩分量y（％）

0.10
0.080.06✓試料及び精製水の質量
粉末試料と精製水の質量比

10℃
20℃
30℃

1：4が最適✓試薬の組合せ
粉末酸は酒石酸、中和剤は炭酸カルシウムの組み合わせが最適

y＝1.062xr 2 ＝0.984
y＝x✓簡易測定法の適用性
フリーデル氏塩を含む全塩分量測定結果
が、環境温度10～30℃においてJCI法による測定結果と概ね符合し、有効性を確認

0.04
0.02
0.00
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
酒石酸による簡易測定結果x（％）
酒石酸による簡易測定結果
x（％）

【出典元】
太田達見ほか：酒石酸を用いた硬化コンクリート中の塩化物量簡易試験方法、コンクリート工学年次論文集、Vol.26、No.1、2004

一般社団法人日本非破壊検査協会における簡易法規格制定
NDIS3433：2017（平成29年9月12日制定）
硬化コンクリート中の塩化物イオン量の簡易試験方法【主な準拠項目】①ドリル削孔粉の粉砕試料を使用可能（乳鉢の使用）②有機酸のうち酒石酸、スルファミン酸などの弱酸も使用可能③試料及び水（精製水等の塩化物イオンを含まない）の標準使用量並びに質量比④市販の塩化物含有量簡易測定器の適用を想定（フレッシュコンクリート中の塩化物イオン量測定に使用される財団法人国土開発技術研究センター技術評価品での共通試験検証）

NDIS 3433及びJIS A 1154による試験手順の組合せ
試験方法

試料採取

ドリル削孔

NDIS 3433

試料調整

塩化物イオンの抽出そのまま、もしくは小片や粒状試料がなくなるまで粉砕（簡易測定）

小径コア採取必要に応じてスライス後、小片や粒状試料がなくなるまで粉砕

コア採取

必要に応じてスライス後、150μmのふるいを全通するまで微粉砕

ドリル削孔
（参考値）

150μmのふるいを全通するまで微粉砕

JIS A 1154
（精密分析）※：調査現場及び試験室のいずれでも実施可

塩化物イオン量の測定

全塩化物イオン
有機酸による方法
全塩化物イオン
炭酸塩による方法

塩分含有量測定器による方法

可溶性塩化物イオン
炭酸塩による方法

電位差滴定法
全塩化物イオン
硝酸で分解・煮沸
可溶性塩化物イオン
50°温水で抽出

吸光光度法
硝酸銀滴定法イオンクロマトグラフ法：試験室でのみ実施可

【参考】小規模橋梁の簡易点検要領（案）
小規模橋梁の簡易点検要領（案）[令和元年5月]
近未来コンクリート研究会（一社）コンクリートメンテナンス協会■点検の計画■点検要領■診断■維持管理の記録→ 塩化物イオン量の測定→ 簡易塩化物イオン測定装置（例：クロキット）

簡易かつ省力化・合理化を期待【参考】小規模橋梁の簡易点検要領（案）pp.16 総論

最初の点検の段階では、ドリル法で簡易な塩化物イオンの測定を行うこととする。写真-3.13は、簡易塩化物イオン測定装置（クロキット）である。

【参考】小規模橋梁の簡易点検要領（案）pp.38 参考資料

【参考】ドリル削孔による試料採取方法（案）①採取箇所の選定
鉄筋位置の確認後、数十mm離れた3箇所以上を削孔し、混ぜ合わせ1サンプル②ドリルビット径
10～30mm【参考】ドリルビット径及び深さ別削孔粉採取量
ドリルビット径（mm）

削孔深さ（mm）
102030

削孔
3cm程度

削孔

削孔

3cm程度

【三角状または逆三角状の3孔】
削孔

削孔

3cm程度

403cm程度

削孔

3cm程度【横方向の3孔】

5010

135681547111418206131925312510202939493014284257

71③深さ方向分布確認
同一深さの3箇所以上の削孔粉を混ぜ合
わせ1サンプル
④試料回収方法
ドリルカバー、集塵機付ドリル、サイクロン式集塵機等の使用

3cm程度

3cm程度

【縦または斜め方向の3孔】

3箇所とした場合の削孔例